MEMORIA DI MAURIZIO GALLETTI g5 



d'imprimervi un movimento circolare, appoggiando il vaso sopra un piano 

 orizzontale. 



Occorre avvertii'e che la soluzione di cloruro di zinco deve essei'c 

 portata a circa ^o gradi di calore, temperatura alla quale la deposizione 

 del precipitato si compie con singolare prontezza; dal che ne risulta che 

 un'operazione di saggio possa venir condotta a termine in meno di un'ora. 



L'aspetto lattiginoso che prende la miscela allorquando la soluzione 

 normale vi si trova in eccesso anche leggiero , è un segno che costan- 

 temente si manifesta per indicare il termine dell'operazione (i). 



Nella blenda s'incontra spesse volte la presenza del piombo solforalo; 

 questo metallo rimane nella massima parte precipitato allo stato di solfato 

 dall'acido solforico che viene generato dall'acidificazione dello zolfo durante 

 la reazione ; ma per ottenere completa la sua precipitazione fa d'uopo 

 aggiungere dell'acido solforico, ed evapoi-are sino ad aver cacciato tutto 

 l'acido nitrico , la cui presenza favorisce sensibilmente la soluzione del 

 solfato di piombo. 



Siccome dai caratteri fisici della calamina, non che dalla sua soluzione, 

 essendo scolorata , non si può dedurre il contenuto in zinco in modo 

 approssimativo, come praticasi pel rame, stante le gradazioni di colore 

 che offrono le sue soluzioni ammoniacali in ragione della maggiore o 

 minore quantità di metallo che contengono, è perciò necessario di eseguire 

 le operazioni per doppio. Nella prima s'introduce la soluzione normale a - 

 riprese , avvertendo , per quanto sia possibile , di non eccedere. Nella 

 seconda, la quale deve servire di controllo, s'introduce ad un tratto quasi 

 tutta la quantità di soluzione normale richiesta, partendo un poco al disotto 

 del titolo ottenuto nella prima. _D'ordinario i risultati riescono identici; 

 ma ad ogni modo il titolo del minei'ale sottoposto al saggio deve venire 

 ognora stabilito sul risultato della seconda operazione , essendo logico il 

 crederlo pili esatto, perchè la soluzione normale non venne frazionata. 



(1) L'intorbidamento che produce l'eccedenza della soluzione normale devesi attribuire ad un'azione 

 semplicemente meccanica. In fatti, se in una soluzione in cui tutto lo zinco sia stato precipitato, si 

 aggiunge un centimetro cubico di soluzione normale , l'aspetto lattiginoso non tarderà a manifestarsi ; 

 ma se vi si metterà a contatto un egual volume di soluzione titolata di zinco in cui siano con- 

 tenuti 10 milligrammi di metallo , la miscela verrà restituita alla sua primiera trasparenza , ed 

 esplorando poscia il liquido chiaro, si scorgerà che in esso non vi sarà più ne la presenza del reattivo, 

 ne quella dello zinco, lo che proverà che la soluzione normale messa in eccesso Irovavasi perfet- 

 tamente libera. 



Il reattivo in eccesso si scorge anche patentemente quando si esplora con un sale di rame la 



